de ponteamentocomprimento do ponto e determinado em funcao da experiencia do soldador e devera ser tal que garanta possiveis manobras na peca, e ao mesmo temo resista aos esforcos de contracao causados pela operacao de soldagem. Uma regra pratica utilizada para pecas com muitas vinculacoes, e utilizar entre 1,5 a 3 vezes a espessura da chapa.Nos casos onde nao e possivel a remocao da raiz, ou em casos onde se pretende uma junta perfeitamente penetrada sem remocao, pode-se utilizar de alguns artificios para manter o chanfro limpo e a abertura adequada para a operacao de soldagem.Alguns destes recursos sao apresentados nas Figuras a seguir:EXECUCAO DA RAIZA folga na montagem e fator determinante para a boa penetracao do primeiro passe. Ela e diretamente ligada ao diametro do eletrodo utilizado.Para alem deste fator, e importante verificar tambem a influencia da polaridade, sendo que para o primeiro passe, em especial em fundo de chanfro, e recomendado utilizar polaridade direta, ou seja, o eletrodo no polo negativo, pois neste caso, alem de termos uma temperatura menor na peca, temos ainda uma convergencia do arco eletrico, que do ponto de vista da penetracao e bastante benefica.EXECUCAO DOS PASSES DE ENCHIMENTOPara a execucao dos passes de enchimento sao possiveis tres diferentes metodos de trabalho que sao descritos a seguir:ENCHIMENTO POR FILETESEste metodo e o que introduz o maior tensionamento transversal, e uma maior probabilidade de inclusao de escoria quando comparado com os demais metodos. Por outro lado, e o metodo que permite uma melhoria das caracteristicas mecanicas, devido sua menor introducao de calor, evitando desta forma o crescimento dos graos. Por crescimento de grao podemos entender o aspecto metalurgico que introduz fragilidade na junta. Devido a esta caracteristica, e principalmente, a possibilidade de poder-se utiliza-lo em todas as posicoes, este e o metodo mais comummente utilizado. Este metodo e representado na posicao 1 da Figura - Diferentes formas de enchimento na posicao vertical ascendente.Diferentes formas de enchimento na posicao vertical ascendenteENCHIMENTO POR PASSES LARGOSEste metodo e recomendado para eletrodos de grande fluidez, onde torna-se dificil o controle da poca de fusao. Pode ser aplicado em todas as posicoes com excecao da horizontal. A tecnica de trabalho consiste em imprimir uma oscilacao lateral ao eletrodo, normalmente limitada em no maximo 5 vezes o seu diametro. Este metodo e representado na posicao 2 da Figura - Diferentes formas de enchimento na posicao vertical ascendenteENCHIMENTO POR PASSES TRIANGULARESEste ultimo metodo e uma derivacao do anterior. Neste, o ciclo do movimento e alterado, assumindo a forma triangular. Com isto temos uma velocidade de deposicao ainda maior.E um metodo para ser utilizado na posicao vertical ascendente, com eletrodos basicos e chapas grossas. E importante destacar que neste metodo ocorrera uma diminuicao da resistencia mecanica da junta. Este metodo e representado na posicao 3 da Figura - Diferentes formas de enchimento na posicao vertical ascendente.CARACTERISTICASApesar de todo o trabalho do soldador ser voltado para a nao execucao de defeitos, estes eventualmente vem a ocorrer. Alguns deles sao caracteristicos do processo devido a sua propria natureza. Os defeitos e dificuldades mais caracteristicos da soldagem com